288 



zeigte, bleibt haufig die Verdickungsschicht der Laubholzfasern , und 

 besonders bei den Wurzeln, in nnverholztem Zustande, worauf bei der 

 Beurteilung von Zersetzungserscheinungen zu achten 1st. Ja POTTER 

 meint, lokale Bedingungen des Bodens und Klimas schienen in einigen 

 5 Fallen die vpllige Verholzung zu verzogern, die unverholzten Membranen 

 befanden sich in einem Stadium gehemmter Entwicklung und manche 

 Baume seien dadurcli konstitutionell schwach und empfanglich fiir Pilz- 

 angriife. Er bemerkt auch, dafi, wenn man Holzspane in Wasser koche, 

 ein Extrakt gewonnen wird, das wie Holz reagiere. 



10 Nach den neueren Untersuchungen von CZAPEK (1) sind nicht die sog. 

 Ligninsubstanzen die Trager der Ligninreaktionen, sondern Trager dieser 

 Reaktion ist allein das Hadromal, ein aromatischer Aldehyd, der mit 

 der Cellulose in chemischer Verbindung ist als Hadromalcellulose-Aether. 

 Hadromal maclit nur 1 2 Proz. der Trockensubstanz des Holzes unserer 



15 Waldbaume aus, ist aber in den verholzten Membranen des Holzkorpers 

 unserer Waldbaume zumeist an Cellulose gebunden, zum Teil aber auch 

 frei und direkt extrahierbar. stets vorhanden. Nach seiner Zerstorung 

 treten die vorher genannten Holzstoffreaktionen nicht mehr ein, dagegen 

 zeigen verholzte Membranen clann immer noch die von MAULE (1) ent- 



sodeckte rote Manganatreaktion. (Behandeln mit iibermangansaurem Kali, 

 Auswaschen mit Wasser, Zusatz von Salzsaure, Auswaschen, Zusatz von 

 Salmiakgeist : Eintritt der Rotfarbung bei verholzten Membranen.) 

 FABEE (1) weist nach, da6 auch nicht verholzte Zellwande die Hadromal- 

 reaktion geben und dafi andererseits nicht in alien verholzten Membranen 



25 Hadromal vorkommt. 



Die Kaliumpermanganat-Reaktion versagte bisher nicht als Holz- 

 reagens, doch ist nicht bekannt, welcher chemische Korper die bei dieser 

 Reaktion auftretende Rotfarbung des Holzes bedingt. LINDROTH (1) er- 

 hielt bei Laubholzern immer eine sehr deutliche, bei Nadelholz aber fast 



so keine Permanganatreaktion. GRAEE (1) halt die WiEsisiEE'schen Reaktionen 

 fiir die Reaktionen auf Vanillin und fiir empfindlicher als die Reaktionen 

 von MAULE. Der Begrilf Hadromal" sei als Bezeichnung des chromo- 

 genen Ivo'rpers der Holzsubstanz als Individualbegriff zu streichen und 

 ware hochstens als Kollektivname fiir die von ihm konstatierten Be- 



aostandteile der Holzsubstanz (Vanillin, Methylf urfurol , Brenzkatechin) 

 aufzufassen. CZAPEK (3) bleibt demgegeniiber auf seiner Annahme be- 

 stehen. 



Der Gehalt an Cellulose betriigt nach ZEISEL (1) im Holze 

 unserer Waldbaume 47 62 Proz. der Trockensubstanz. Demnach bleiben 



40 fiir die durch das ScnuLZE'sche Gemisch gelosten sog. Ligninsubstanzen 

 38 53 Proz. Von diesen sind als Holzgunnni 8 26 Proz., Ligninsauren 

 12 14 Proz., Hadromal 1 2 Proz. bestimmbar. Es betragt demnach 

 der Cellulosegehalt etwa die Halfte der Trockensubstanz des Holzes der 

 YValdbanme, so z. B. bei der Rotbuche: 44 52 Proz.. Holzgummi (mit 



4skalter Natronlauge extrahiert) 22 26 Proz., mit heiBer, konzentrierter 

 Natronlauge extrahierte Stoffe: 18 24 Proz., und Asche 1,521,76 Proz. 

 In Nadelholzern findet sich dagegen nur wenig Holzgummi, welches von 

 WHEELER und TOLUAS als Xylan, ein Pentosenderivat. bezeichnet wird. 

 Holzanalysen von CHEVAXDIER ergaben, berechnet auf das absolut 



sotrockene und aschenfreie Holz: C : 49,956,9 Proz., H : 6-6.6 Proz., N : 0,9 

 bis 1,5 Proz., : 37,443,1 Proz. Analysen von DAUBE ergaben fiir 

 inneres Holz ohne Rinde (aus Brusthohe entnommen) einer 60-jahrigen 

 Fichte berechnet auf aschenfreie, trockene Substanz : 48,82 Proz. Kohlen- 



